144 HISTOIRE GENERALE 
"roRCELAiNE Poui' U (lofet OU l’argenter , on met deux fuens de cerufe avec deux tfyens 
DELA Chine, de feuilles d’or ou d’argent qu’on a fait foigneufement dilEoudre. L’argent eft 
^ grand luftre fur le vernis de TJi-kin. Mais les pièces argentées ne doivent 
porcelaine. pas demeurer aulli long-tems dans la tournaife que les pièces dorées , parce que 
l’argent difparoîtroit avant que l’or fut arrivé à la perleélion de fon luftre. ün 
prend quelquefois des pièces qui ont été cuites dans la grande fournaife, mais 
qui ne font point encore vermlTées •, èc fi l’on veut les avoir entièrement de la 
même couleur , on les trempe dans le vafe où le vernis eft préparé. Mais fi l’on 
fouhaite que les couleurs foient variées , comme celles d’une efpece de por- 
celaine nommée Whang-lu-van , qui font divilées en quarrés verds , jaunes, 
&CC. on y applique ces diverfes couleurs avec un grand pinceau. C’eft à quoi 
fe réduit toute l’opération pour cette porcelaine •, à moins qu’après l’avoir fait 
cuire dans le grand four , on ne mette un peu de vermillon à la bouche de 
le vermillon ne quelques animaux , ou qu’on 'n’y ajoute quelqu’autre ornement. Le vermil- 
i'uuop*rrckn™ d’ailleurs fort durable , difparoîtroit dans le feu. De même , 
dans la fécondé cuifton , les pièces doivent être placées au fond de la fournai- 
fe , & deftous le foupirail , où l’ardeur du feu eft moins violente , parce qu’un 
feu trop violent ne manqueroit pas de ternir les couleurs. 
Celles qu’on emploie pour ces fortes de porcelaines demandent les prépara- 
tions fuivantes. Pour le verd , on prend du tong-wha-pyen , du falpêtre & de 
la poudre de caillou •, mais l’Auteur ne put être informé dans quelle propor- 
tion. Lorfque ces ingrédiens ont été réduits féparément en poudre impalpable , 
on les incorpore enfemble dans de l’eau. Le bleu le plus commun , mêlé avec 
du falpêtre & de la poudre de caillou , forme je violet. Le jaune fe fait en mê- 
lant trois tfyens de couperofe rouge avec trois onces de poudre de caillou & 
trois onces de blanc de plomb. Pour faire le blanc , on mêle quatre tfyens de 
poudre de caillou avec un lyang de cerufe. 
La couleur de la porcelaine noire, nommée U-mycn, tire fur le plomb & 
relTemble à celle des verres-ardens. L’or qu’on y ajoute la rend encore plus 
agréable. On mêle trois onces d’azur avec fept onces d’huile commune de 
pierre , & l’application ne fe fait qu’après qu’on a fait fécher la porcelaine. En 
variant les proportions , on rend la couleur plus ou moins foncée. Lorfque la 
pièce eft cuite on y applique l’or , èc la fécondé cuifton fe fait dans une four- 
naife particulière. 
Le noir-luifant ou de miroir , nommé U-kïng , qui doit fon origine au ca- 
soimné u-king. pj-^ce de la fournaife , fe donne à la porcelaine en la trempant dans un mélange 
liquide d’azur préparé. Cette compofuion doit avoir un peu d’épaiiïèur. Avec 
dix onces d’azur en poudre on mêle une talfe de TJi-kin , fept de Pe-yeu & 
deux d’huile de cendre de fougere brûlée avec de la chaux. Ce mélange produit 
fon vernis dans la cuifton. Mais il faut placer la porcelaine de cette efpece vers 
le centre de la fournaife , & non près de l’arche , où le feu a toute fon ardeur. 
feule pièce avec la partie découpée. L’Auteur n’en vit point de cette fortes 
Mais il en vit une autre , fur laquelle on avoir peint , d’après nature , des femmes 
Chinoifes & Tartares. La draperie , le teint & les traits du vifage étoient fort, 
bien exprimés. De loin , ces ouvrages paroiftbient émaillés. 
de porcelaine prefque percée à jour , comme les ouvrages 
L talle au milieu; c’eft-à-dire, que la tafle ne fait qu’une 
Porcelaine per- 
C<îcà jour. 
On fait une efpece 
de découpure , avec h 
Porcelaine nom- 
mée Whang lu- 
van. 
Porcelaine noi- 
re. 
Noir luifant 
